212 



ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



CLASE 

 DE MADERAS 



Tatané (coní 

 fibras atrave-)0.879 

 sadas) ( 



Cedro (fibra muv^A «^o 

 derecha) . " ^' ' 



Algarrobo negro 

 (sano y buena¡0.646 

 fibra) . 



200 



200 



200 



Pino de tea (fibras Ja gga 

 derechas). 



Pinoblancoífibras 

 muy iguales). ¡0.434 



200 



Pino amarillo' 

 (fibra igual). 



'0.371 



200 



200 



10 



10 



10 



135.70 



30 215.74 



(236.44 



30 



54.28 



88.32 



27.42 



152.72 



54.28 



88.32 



30(125.58 



73.40 



J89.52 



61.18 



86.48 



30fl13.62 



42.60 



1 84 . 46 



1.00 

 2.00 



2.75 



0.50 

 1.00 

 3.00 

 4.25 



0.50 

 1.25 

 1.50 



3.00 

 4.00 



OBSERVACIONES 



Firme. 



Indicios de rotura. 



Rotura á los 3 minutos. 



Firmes. 



Rotura & los 5 minutos. 



Firmes . 



ludicios de rotura. 

 Rotura álos 2 minutos 



10 



30 



47.84 

 75.21 

 02.3o 

 12.70 



51.06 



78.20 



30M07.18 



117.30 



121.90 



O.OOJ 



0.60) Firmes. 



1.25 

 1.75 



/4.75 



Rotura lenta después 

 de 3 minutos. 



0.25)^. 



2.75 



7.00 



0.00 

 0.75 

 2.50 

 4.50 

 6.50 



Indicios de rotura. 

 Rotura á los 4 minutos 



Firmes. 



Indicios de rotura. 

 Roturacasi instantánea, 



J 



